55 
blieb. Dagegen, als Berthier in diesen Mischungen 
den Kalk durch Baryt ersetzte, blieb die Mischung auch 
beim Weissglühen fliessend, weil der kohlensaure Baryt 
auch bei dieser Hitze sich nicht kauslisch brennt. 
Seitdem eine richtige Ansicht über die Constitution 
des gewöhnlichen Glases (Doppelsilicat eines Alkalis und 
einer alkalischen Erde) sich Bahn gebrochen, wird man 
nicht mehr bezweifeln, dass Kalk in den Glassatz auf- 
genommen werden müsse. Auch Precht] theilt diese An- 
sicht; dennoch sagt er S. 581: „Die Zersetzung des Glau- 
bersalzes erfolgt auch ohne Zusatz von Kalk; so liefern 
88 Pf. Quarzsand und 44 Glaubersalz mit 3 Pf. Kohle 
ein rein geflossenes, gut zu verarbeitendes Glas; 
aber in bedeutend längerer Schmelzzeit, als beim Zusatz 
von Kalk (17 Pf. 26 Loth) bei denselben Verhältnissen.‘ 
Wenn bei diesen Versuchen wirkliches Glas erhalten wur- 
de, nämlich ein durchsichliges, der Wirkung von heis- 
sem Wasser und Säuren widerstehendes Silicat, so hat 
es sich gewiss auf Kosten der Thonerde vom Glashafen 
gebildet '). 
Die Fragen, 
in welchem Mengenverhältniss zum Natron und zur 
Kieselsäure soll der Kalk stehen ? 
in welchem Zustande ist es am vortheilhaftesten, ihn 
anzuwenden? sind weniger entschieden ermittelt worden. 
Das Atomverhältniss vom Natron zum Kalk (1,07: 
1,00) bei Gehlen nähert sich schon dem von gleicher 
Atomzahl. Genau gleiche Atomzahl findet sich beim 
schönsten Kaliglase, dem Kronglas. 
Ich hatte Hrn. v. Karpinski empfohlen, diese 
Proportionen bei seinen Versuchen einzuhalten. Zu mei- 
ner Freude fand ich sie auch von denen beobachtet, die 
in neuerer Zeit sich mit der Fabrication von Glas aus 
Glaubersalz beschäftigt haben. 
Die Proportionen in Nr. 1, von der Spiegelhütte 
Neuhaus bei Wien (es ist der Satz von Gehlen im 
Maximum von Kalk; nur an Kohle ist etwas weniger ge- 
nommen), und Nr. 2, nach Versuchen von Kirn, sind in 
Deutschland als die vortheilhaftesten befunden worden. 
Nach Nr. 3 arbeiten zwei französische Hütten. 
I in Atomen - Il. in Atomen 
Kieselsäure . . 100 =3,28Si0?100 =3,28Si0? 
trockn. Glauber- ! 
Bald ne Out 44,44 — 0,63 
Kalky. oe ER 17,91 —0,64 
Kohle 2,65 3,48 
Na0.:Ca0, = 1: Ebenfalls 1:1 
RO: SIO? = 1: 2,31 1:2,6 
1) In dem Glase, das versuchsweise in Choisy-le-Roi aus 
1 Atom Natronhydrat und etwa 3,3 At. SiO2 bereitet wurde, 
fand Dumas (An. de Ch. 44 „147) bis 2,70% Thonerde. 
Das fuchsische Natron - Wasserglas kann man für ein 
Quadrisilicat von Natron halten. Das Glas, von dem Prechtl 
handelt, würde auf 1 Atom Nalron mehr als 5 Atom Kiesel- 
säure enthalten. 
56 
1. 
Kieselsäure - 100=3,28 
trockn. Glaubersaz . . . 400, 57 
kohlensaurer Kalk in Pulver 30 — 0,60 nahezu— 1:1 
Braunstein : 
Holzkohle 2, f% in Escaut-pont 
3,5, oder 4,5 coaks in 
Rive de Gier. 
RO.: Si0%, =. 1:52,88 
Mit dem höhern Genalt an Kieselsäure wird das 
Glas bekanntlich strengflüssiger. Aber die zur Bildung 
oder dem Gahrwerden des Glases nöthige Zeit mag nicht 
allein von seinem Gehalt an Kieselsäure abhängen; 
auch die Art des angewandten Kalks ist auf die Schmelz- 
zeit des Glases von Einfluss, wie weiter unten gezeigt 
werden soll. 
Auf 1 Atom der Doppelbase (NaO + Ca0) sind im 
Glase von 
Kirn .. 2,6 At. Kieselsäure. Schmelzzeit— 21 Stunden. 
Neuklanis 2,3 1) ZB UR 
Was den Zustand ” Kalks betrifft, so hat Geh- 
len dem kaustischen Kalk den Vorzug gegeben, wenn 
gleich es fraglich bleibt, ob er mit kohlensaurem Kalk 
experimentirt hat. 
Die böhmischen Hütten, welche das schönste Kali- 
glas liefern, sollen auch mit Aetzkalk arbeiten. 
Der Beschwerde, den Aetzkalk zu zerkleinern, wird 
man überhoben, wenn man ihn an der Luft zerfallen 
lässt, oder ihn löscht. Das eine Atom des hiebei aufge- 
nommenen Wassers kann auf die Glasbildung nicht stö- 
rend einwirken; auf der telminsker Hütte wurden aus- 
serdem noch 10 Atome aus dem Glaubersalz verflüchligt. 
Ist der Kalk aus anderweitigen Rücksichten im ätzenden 
Zustande anzuwenden, so wäre gegen das Löschen des- 
selben nichts einzuwenden. 
Es giebt aber bekanntlich einen sehr triftigen Grund, 
um die beste Wirkung vom kohlensauren Kalk zu 
erwarten. Natürlich muss die Bildung des Glases er- 
leichtert werden, wenn die Kieselsäure auf geschmol- 
zene Verbindungen beider Basen zersetzend einwirken 
kann; wenn sie nicht erst die eine Base halbflüssig vor- 
findet, und darauf die andere im festen Zustande aufzu- 
suchen hat. Gerade diess leistet aber die Wahl des koh- 
lensauren Kalks zum Glassatz. Das leichtilüssige Metall 
von Rose, die bei gewöhnlicher Temperatur flüssigen 
Legirungen von Kalium mit Natrium waren bekannt. 
Das Princip, auf welchem ihre leichte Schmelzbarkeit be- 
ruht, wurde mehr und mehr bei andern Mischungen 
wirksam befunden. Boussingault (Ann. de Ch. et 
de Ph. II. Ser. T. XXXI) fand, dass der von ihm ent- 
deckte Gay-Lussit, eine Verbindung von 1 Atome der 
Carbonate von Natron und Kalk mit 5 Atomen Wasser, 
vor dem Löthrohr äusserst leicht zu einer matten Kugel 
schmilzt, die sich später unschmelzbar zeigt. 
Berthier erklärte diese Erscheinung. Er zeigte, 
wie eine Mischung beider Carbonate bei einer lebhaften 
